Öö4 Aue r 1> a eh. 



Von den Pyramiden der Hauptreihe ist, wie auch schon oben 

 gesagt wurde, die Pyramide 2P die gewöhnlichste, sie ist selten ab- 

 wesend; die Pyramide 6P(j/ 2 ) ist aber am meisten ausgebildet, wie 

 man es auch aus den Zeichnungen ersieht. 



Was den Charakter der Flachen anbelangt, so wird o, d, a 

 immer glatt und glänzend, die Flächen m, z am häufigsten matt, und 

 die Pyramiden der Hauptreihe und die Makropyramiden, welche in 



der Zone — liegen, zuweilen glatt und zuweilen gestreift parallel 



den Combinationskanten; die Flächen des Brachydoma APoo sind, 

 wie auch in Krystallen anderer Fundorte, immer matt und sogar 

 rauh; sie kommen aber auch ziemlich selten vor. 



Die Krystalle haben ein säulenförmiges Aussehen und sind in 

 der Richtung der Hauptaxe stark verlängert; es kommen aber hin 

 und wieder Nester vor, deren Krystalle kurz und an beiden Enden 

 ausgebildet sind. Diese Krystalle stellen meistens die gewöhnliche 

 Combination des Cölestins vor, nämlich : ooP. Poo . 2Poo. P.ooPoo. 

 Websky hat aber unter solchen ein Exemplar gefunden, das außer 

 den oben erwähnten Formen noch ein stark ausgebildetes Brachy- 

 doma 4Poo (Fig. 41) besitzt, nebst einer Pyramide -|i 5 2(423) (V), 



deren Flächen in den Zonen — und -- liegen. Diese Pyramide ist 



völlig unbekannt an Krystallen anderer Fundorte, so wie auch an 

 den übrigen Krystallen von Pschaw. 



Die Färbung der Krystalle ist verschieden, am gewöhnlichsten 

 wasserhell und durchsichtig, oder milchweiß und undurchsichtig, 

 zuweilen mit einem Stich ins Blaue und nicht selten orangegelb. 

 Letztere sind immer sehr schön und an Pyramiden der Hauptreihe 

 reich. Oft ist derselbe Krystall verschieden gefärbt, nämlich die eine 

 Hälfte nach der Hauptaxe wasserhell und durchsichtig und die andere 

 milchweiß und undurchsichtig. 



Die Größe der Winkel in den Krystallen von Pschaw ist höchst 

 inconstant, was sehr unbegreiflich ist, da ihr speeifisches Gewicht 

 ziemlich gleich bleibt, nämlich = 3.950 — 3.959, das ich für 

 mehrere Krystalle mit sehr verschiedenen Winkeln erhalten habe, 

 weßhalb man sich diese Schwankung nur durch unvollständige 

 Ausbildung der Krystalle erklären kann. Am auffallendsten ist es, 

 daß in Krystallen aller übrigen Fundorte die Größe der Winkel oo 



